690 



BULETINUL SOCIETĂŢII DE SGIINŢE 



Temps ecoule depuis 

 la gâchage 



Gâchage 

 apres 1 minute 



2 



9 

 10 



Temperaturc 

 du ciment 



15°.o 



16° 



17° 



18° 



19° 



20° 



22° 



24° 



25° 



26° 



27° 



Diffiirence 



0°.5 



1° 



1° 



1° 



io 



2° 

 2° 

 1° 

 1° 

 1° 



A partir de ce moment, la prise est effectuee et le thermometre 

 descend. 



Nous n'avons plus ici une precipitation â l'etat collo'idal, telle 

 qu'elle se presente en ajoutant de l'eau de chaux â la solution d'un 

 aluminate ou en traitant un ciment en poudre dans un exces d'eau 

 mais tres probablement une cristallisation resultant de la production 

 d'une dissolution sursaturee. La presence de la chaux en solution, 

 en quantite plus ou moins grande par rapport â l'aluminate a hy- 

 drater, influant sur la vitesse de la reaction. Dans Ies portlands 

 bien cuits, cette reaction serait precedee du dedoublement pârtiei 

 d'un silico-aluminate basique en aluminate et silicate de chaux. Une 

 pârtie de l'alumine pourrait cependant rester avec le fer comme si- 

 licate moins basique, formant le fondant proprement dit. 



L'hydrate de l'aluminate de chaux, forme par cristallisation d'une 

 dissolution sursaturee contient une quantite d'eau beaucoup moins 

 forte que celle que lui ont attribu4 M.M. Le Chatelier et Candlot par 

 la formule A1 2 G 3 , 3 CaO, 1 2 HO. L'aluminate hydrate ne perd son 

 eau qu'â partir de 150 , jusqu'au rouge v*f et la quantite d'eau com- 

 binee, fixee par Ies ciments, est beaucoup trop faible pour permettre 

 un aluminate hydrate avec une si grande quantite d'eau de com- 

 binaison. 



Nous croyons que Ies aluminates hydrates, pouvant se former 

 dans Ies ciment, sont de differente nature, suivant la basicite du ci- 

 ment en experience. 



M. Rebuffat *) admet la formation de l'aluminate monocalcique 



') Loc. cit. p. 244. 



